BOLETÍN DE BOSQUES, PESCA I OAZa 531 



mismo tiempo se tomó nota de los c.-unbios ocurridos en el peso de 

 ]hs maderas i en la consistencia á,e las mismas. 



Los resultados detallados de estas interesantes investigaciones 

 fueron condensados en estenios estudios especiales que no tendrían 

 cabida en este corto trabajo. Lis anotaciones de los prismas testi- 

 gos varían considerablemente, pero para cada procedimiento estu- 

 diado pueden sin embargo servir de puntos de comparación. Algunos 

 de los productos empleados han dado resultados opuestos a los que 

 se esperaba de ellos; otros se han mostrado escelentes para una de 

 dos esencias consideradas i mediocres o malos para la otra, 



En jeneral la pícea danesa ha obtenido mejores notas que el pino, 

 salvo para las muestras enterradas; éstas, por otra parte, tuvieron 

 una cota media sensiblemente igual a la de las muestras de la super- 

 ficie, las cuales a su vez sobrepasan mui poco la de los prismas 

 verticales, En la pícea danesa i en el pino, los prismas del sur pare- 

 cen algo mejor conservados que los otros i las piezas plantadas en 

 su posición normal dieron notas lijeramente superiores a las de las 

 pie^^as plantadas cabeza abajo. 



En lo que respecta a las conclusiones especiales de cada ensayo, 

 se puede hacer las observaciones siguientes. Da los productos em- 

 pleados en unturas o embadurnamientos, los alquitranes o breas 

 (los de madera fueron algo inferiores a los otros), los carbonilos, las 

 creosotas i las pinturas al aceite han dado los mejores resultados, con 

 notas de 4 a 5; los aceites con un contenido de cobre, las emulsio- 

 nes o lechadas, los óxidos de plomo han salido mediocres; las sus- 

 tancias solubles en el aguí resultaron mui variables: el micrasol, 

 principalmente, ha dado la nota 2.6 con el pino i 3.8 con la picea 

 danesa; la antinonina 1 con el pino i 4.4 con la pícea; el fluoruro 

 de zinc 4.4 con el pino i 2.8 con la pícea; las pinturas con base de 

 caucho, el misto pardo de Hatcbett (sulfato de cobre seguido de 

 ferrocianuro de potasio) han producido un efecto satisfactorio. 



Las maderas sumerjidas en alquitrán, carbolíneo, creosota, etc., no 

 resultaron mejor conservad -is que las piezas simplemente embidur- 

 nadas con las mismas, sustancias; las que habían sido tratadas con 

 sublimado en solución al 1 por 150 en baños fríos durante 10 días 

 estaban en perfecto estado; el cloruro de zinc al 3*^/q obtuvo la nota 

 5 con la pícea i 3.2 con el pino. 



Todos los procedimientos por inyección, salvo la de sulfato de 

 cobre al lO^/^, ha preservado superiormente las muestras de made- 



